(66) 



» Discutons maintenant les résultats renfermés clans le tableau général, 

 en examinant successivement les diverses sections qui le composent. 



Première section. 



» La première section du tableau, qui comprend les alliages métalliques, 

 nous présente deux séries A et B. 



» La série A se compose des alliages qui , à ioo°, sont encore loin de leur 

 point de fusion: pour tous ces alliages, le produit de la chaleur spécifique 

 par le poids atomique moyen reste sensiblement constant. Le produit ne 

 varie en effet que de 40,76 à /^1,o5. Ces limites de variation sont à peu 

 près celles entre lesquelles se trouvent compris les métaux simples qui 

 entretït dans la constitution des alliages. On peut donc énoncer cette loi : 

 La chaleur spécifique des alliages , à une distance un peu grande de leur 

 point de fusion , est exactement la mojenne des chaleurs spécifiques des 

 métaux qui les composent. 



:> La grande concordance que l'on remarque entre les chaleurs spécifi- 

 ques déterminées par l'expérience et les nombres renfermés dans la der- 

 nière colonne du tableau , et qui ont été calculés d'après la loi précédente, 

 me paraît mettre cette loi hors de doute. 



» La série B renferme les alliages qui fondent vers 100° ou à quelques 

 degrés au-dessus. Nous y trouvons d'abord deux alliages, plomb, étain et 

 bismuth, qui sont compris dans les alliages que l'on désigne sous le nom 

 à' alliages fusibles de d'Arcet; le premier fond à 20 ou 3o" au-dessus de la 

 température de l'eau bouillante , le second fond déjà vers 97°. Le produit 

 de la chaleur spécifique du premier alliage, par son poids atomique moyen, 

 est 45,83, nombre beaucoup plus fort que ceux que nous avons trouvés 

 sur les alliages A. L'alliage le plus fusible a donné un produit encore bien 

 plus grand , car ce produit est 6(5, c'est-à-dire une fois et demie le nombre 

 donné par la première série d'alliages. Les amalgames m'ont donné éga- 

 lement des produits beaucoup plus forts, quoique la chaleur spécifique 

 du mercure liquide entre o et 100" ne donne que le produit 42, c'est-à-dire 

 à peu de chose près le même que celui des métaux solides qui formaient 

 notre première série d'alliages. 



» Ainsi tous les alliages renfermés dans la série B s'écartent complète- 

 ment de la loi que je viens d'énoncer. Cette divergence doit être attribuée 

 à deux causes : 



» 1°. Ces alliages sont très rapprochés de leur point de fusion à la li- 



